Europium(II) titanate
ইউরোপিয়াম (II) টাইটানেট হল ইউরোপিয়াম এবং টাইটানিয়ামের একটি কালো মিশ্র অক্সাইড। এটি পেরোভস্কাইট কাঠামোতে স্ফটিকায়িত হয়। ইতিহাস EuTiO3 প্রথম 1966 সালে ম্যাকগুইয়ার, শেফার, জোয়েঙ্ক, হ্যালপেরিন এবং পিকার্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে চৌম্বকীয় কাঠামো পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই যৌগটি একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে (2001 থেকে 2015) টিএন = 5.5 কে-তে অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক আচরণে নিম্ন-তাপমাত্রার পর্যায় পরিবর্তনের কারণে আরও বেশি মনোযোগ পেয়েছিল, যা অস্তরক ধ্রুবকের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। প্রস্তুতকরণ শুকনো Eu2O3 এবং Ti2O3 1:1-এ মিশ্রিত হয় এবং একটি আর্গন বায়ুমণ্ডলে 1400 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বিক্রিয়া করেঃ Eu2O3 + Ti2O3-> 2EuTiO3 ইউরোপিয়াম হ্রাস পায় এবং টাইটানিয়াম জারিত হয়। তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে ইউরোপিয়াম (II) টাইটানেটের দুটি ভিন্ন স্ফটিক রূপ রয়েছে। পর্যায় রূপান্তরটি 282 কেলভিন তাপমাত্রায় ঘটে। নিম্ন তাপমাত্রার ফর্মটি টেট্রাগোনাল স্পেস গ্রুপ আই 4/এমসিএম (স্পেস গ্রুপ নং। 140) ল্যাটিস প্যারামিটার সহ a = 551.92 (2) পিএম, c = 781.64 (8) পিএম (90 কে পরিমাপ করা হয়েছে)। উচ্চ তাপমাত্রার ফর্মের একটি ঘন রূপ রয়েছে যার সাথে পি. এম. এম (স্পেস গ্রুপ নং। 221) ল্যাটিস প্যারামিটার a = 390.82 (2) পিএম সহ (300 কেলভিন পরিমাপ করা হয়েছে)। স্ফটিক কাঠামোর নিম্ন-তাপমাত্রা থেকে উচ্চ-তাপমাত্রার পর্যায়ে রূপান্তর তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান চাপের সাথে বৃদ্ধি পায়। যৌগটি 5,5 কেলভিন-এর নিচে জি-টাইপ অ্যান্টিফেরোম্যাগনেটিক হয়ে যায়। নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা হল 125 J·mol−1·K−1 (600 কেলভিন-এ)। 125 J·mol−1·K−1290 K হল 7,6 W·m−1·K−1 এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা হল 105 (ω·m) −1 (330 K এ)। তথ্যসূত্র ইউরোপিয়াম (II) যৌগ টাইটানিয়াম যৌগগুলিকে টাইটানেট করে